ISSN: 2721-6225 (print)
page 61-70

## PENGARUH VARIASI KOSENTRASI PADA EKSTRAK DAUN BAYAM MERAH SEBAGAI DYE TERHADAP KINERJA DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC)

## THE EFFECT OF VARIED CONCENTRATION IN RED SPINACH LEAF EXTRACT AS DYE ON THE PERFORMANCE OF DYE SENSITIZED SOLAR CELLS (DSSC)
Rustan Hatib 1) , Khairil Anwar 1) , Ardi Yefta Soso 1)
1 Universitas Tadulako, Palu, Indonesia email: rustanhatib98@gmail.com *
Received:
02 Desember 2023 Accepted: 12 Januari 2024 Published: 12 Januari 2024

## Abstract
DSSC is a series of devices that use the gap energy between semiconductors and their  bonds  with  clusters  in  thin  layers  to  convert  light  energy  into  electrical energy.  The  structure  of  the  DSSC  device  consists  of  five  components,  namely FTO glass, TiO 2 , dye, electrolyte and carbon. From the results of the study it can be concluded that the addition of dye concentration of red spinach leaf extract has an effect on increasing the value of current, voltage and efficiency of DSSC. The lowest value is at 10 gr dye concentration with a current value of 0.0000115 A, a voltage of 0.2965 V and an efficiency of 0.009635%. Then there was an increase with a current value of 0.0000173 A, a voltage of 0.3301 V, and an efficiency of 0.01692%  at  a  dye  concentration  of  20  gr.  At  a  dye  concentration  of  30  gr  it increased  with  a  current  value  of  0.0000215  A,  a  voltage  of  0.457  V  and  an efficiency  of  0.030618%.  And  the  highest  value  at  a  dye  concentration  of  40gr with  a  current  value  of  0.0000241  A,  a  voltage  of  0.566  V  and  an  efficiency  of 0.042891%.  While  at  a  dye  concentration  of  50gr  there  was  a  decrease  with  a current value of 0.000023 A, a voltage of 0.508 V and an efficiency of 0.035797%.
Keywords: Red Spinach Leaf Extract, Dye, DSSC Efficiency

## Abstrak
DSSC  adalah  serangkaian  perangkat  yang  menggunakan  energi  celah  antara semikonduktor  dan  ikatannya  dengan  cluster  di  lapisan  tipis  untuk  mengubah energi  cahaya  menjadi  energi  listrik.  Struktur  DSSC  terdiri  dari  lima  komponen yaitu kaca FTO, TiO2, pewarna, elektrolit dan karbon. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan konsentrasi pewarna ekstrak daun bayam merah memberikan  pengaruh  terhadap  peningkatan  nilai  arus,  tegangan  dan  efisiensi DSSC. Nilai terendah terdapat pada konsentrasi zat warna 10gr dengan nilai arus 0,0000115  A,  tegangan  0,2965  V  dan  efisiensi  0,009635%.  Kemudian  terjadi peningkatan  dengan  nilai  arus  sebesar  0,0000173  A,  tegangan  sebesar  0,3301 V, dan efisiensi sebesar 0,01692% pada konsentrasi zat warna 20gr. Pada konsentrasi zat warna 30gr mengalami peningkatan dengan nilai arus 0,0000215 A, tegangan 0,457  V  dan  efisiensi  0,030618%.  Dan  nilai  tertinggi  pada  konsentrasi  pewarna 40gr dengan nilai arus 0,0000241 A, tegangan 0,566 V dan efisiensi 0,042891%. Sedangkan  pada  konsentrasi  zat  warna  50gr  terjadi  penurunan  dengan  nilai  arus sebesar 0,000023 A, tegangan sebesar 0,508 V dan efisiensi sebesar 0,035797%. Kata kunci: Ekstrak Daun Bayam Merah, Pewarna, Efisiensi DSSC
DOI: 10.20527/jtamrotary.v7i`1.216 How to cite : Hatib, R., Anwar, K., & Soso, A. Y., “Pengaruh Variasi Kosentrasi Pada Ekstrak Daun Bayam Merah  Sebagai  Dye  Terhadap  Kinerja  Dye  Sensitized  Solar  Cell  (DSSC)” .  JTAM  ROTARY, 6(1),  61-70, 2024.

## PENDAHULUAN
Saat  ini  sumber  energi  dunia  sebagian  besar  berasal  dari  energi  fosil  yaitu  minyak bumi,  batu  bara  dan  gas.  Dengan  berjalannya  waktu  dan  perkembangan  teknologi, penggunaan  listrik  semakin  meningkat,  Membuat  ketersediaan  energi  fosil  semakin menipis sehingga akan mempengaruhi kelangsungan hidup  manusia. Sehingga dibutuhkan sumber  energi  lain  yang  bisa  dikelolah,  murah,  tidak  mencemari  lingkungan  dan  banyak tersedia dialam. Satu diantara sumber energi lain yang demikian adalah energi surya.
Energi  matahari  merupakan  sumber  energi  alternatif  untuk  memenuhi  kebutuhan energi global dalam kehidupan saat ini. Dalam kaitan ini, teknologi fotovoltaik merupakan pilihan  terbaik  untuk  menghadapi  krisis  energi  global  karena  sifatnya  yang  abadi.  Sel surya,  atau  disebut  juga  sel  photovoltaic  (PV),  adalah  teknologi  yang  dapat  mengubah energi  matahari  dalam  bentuk  foton  menjadi  energi  listrik.  Proses  konversi  energi  listrik pada  PV  memanfaatkan  foton  sinar  matahari  pada  panjang  gelombang  cahaya  tampak untuk  mengeksitasi  elektron  pada  bahan  semikonduktor  sehingga  terjadi  aliran  elektron. Untuk  negara  yang  beriklim  tropis,  ndonesia  menjadi  salah  satu  sumber  energi  alternatif yang sangat berpotensi untuk dikembangkan (Hatib et al , 2021).
Alternatifnya  dengan  pemanfaatan  cahaya  matahari  sebagai  sumber  energi  listrik dengan  teknologi  sel  surya photovoltaic (PV)  sebagai  perangkat  yang  bekerja  dengan prinsip mengkonversi secara langsung energi cahaya matahari menjadi energi listrik (Fitria et al , 2016)
Material penyusun DSSC (Dye sensitized solar cell) antara lain elektroda kerja yang terdiri dari substrat kaca TiO 2 (Fluorine Tin Oxide) , dye alami dan elektroda pembanding (elektroda  karbon)  yang  terdiri  dari  substrak  dan  karbon  serta  elektrolit  diantara  kedua elektroda. Struktur lapisan sel surya (DSSC) sebagai berikut:
Substrat Kaca FTO ( Fluorine Tin Oxide )
Substrat  pada  DSSC  adalah  lapisan  film  tipis  ( thin  film )  transparan  yang  bersifat konduktif. Substrat yang digunakan pada DSSC yaitu jenis FTO ( Fluorine Tin Oxide ) yang merupakan kaca transparan konduktif. Material substrat itu sendiri berfungsi sebagai badan dari sel surya dan lapisan konduktifnya berfungsi sebagai tempat muatan mengalir.

## Bahan Semikonduktor
Semikonduktor ini adalah tempat melekatnya selapis dye yang akan tereksitasi saat dikenai  cahaya.  Selain  menjadi  tempat  menempel dye ,  pita  konduksi  dari  semikonduktor ini  juga  menjadi  tempat  “pelarian”  dari  elektron  yang  tereksitasi  dari dye (Gong et  al , 2017)

## Dye
Pewarna ( dye ) pada DSSC merupakan salah satu komponen penting. Fungsi pewarna sendiri  adalah  melakukan  absorbsi  cahaya  pada  permukaan  titania,  sehingga  pewarna mendapatkan tambahan energi dari cahaya yang di serapnya (Lahsmin et al , 2018). Energi yang  diserap  oleh  atom-atom  pewarna  membuat  atom  valensi  pada dye dalam  keadaan tereksitasi. Dye yang  digunakan  dalam  DSSC  mempunyai  gugus  kromofor  terkonjugasi sehingga memungkinkan terjadinya transfer elektron (Richhariya et al , 2017).

## Elektrolit
Elektrolit  merupakan  salah  satu  bagian  dari  DSSC.  pada  aplikasi  DSSC  sendiri elektrolit  berfungsi  menggantikan  kehilangan  elektron  pada  pita  HOMO  dari dye akibat
eksitasi  elektron  dari  pita  HOMO  ( Highest  Occupied  Molecular  Orbital )  ke  pita  LUMO ( Lowest Unoccupuied Molekuler Orbital ) karena penyerapan cahaya tampak oleh dye .

## Elektroda Karbon
Counter elektrode digunakan sebagai katalis dalam DSSC. Penggunaan katalis yang digunakan  yaitu  karbon,  karbon  mempunyai  luas  permukaan  yang  relatif  lebih  luas dibandingkan  dengan  platina.  Mengembangkan  desain  DSSC  dengan  menggunakan counter elektroda karbon sebagai lapisan katalis.
Hingga  saat  ini,  telah  dilakukan  penelitian  dan  pengembangan  sel  surya  sensitif pewarna  (DSSC)  menggunakan  pewarna  untuk  mengekstrak  antosianin  dan  klorofil  dari tumbuhan  seperti  ekstrak  1  gr  daun  kelor  menggunakan  tiga  jenis  pelarut,  yaitu  metanol, etanol,  dan  aseton.  Selain  itu,  pada  setiap  pelarut,  dicampurkan  5%  HCL  dan  kadar maksimum  antosianin  yang  diperoleh  pada  pelarut acetone yaitu  13,392  mg/100g  (A.  R. Ramadhanty,  2021)  Penelitian  selanjutnya  dari  ekstrak  daun  kelor  dengan  3  konsentrasi perbandingan  yaitu  1:2,  1:3  dan  1:4.  Dan  daun  bayam  merah  yaitu  1:3  dengan menggunakan  pelarut  ethanol  70%.  Didapatkan  arus  tertinggi  pada  daun  bayam  merah sebesar 2,397 mW (Farahdiba et al , 2022). Penelitian berikutnya dilakukan menggunakan ekstrak  daun  bayam  merah  sebanyak  5  gr,  dengan  menggunakan  berbagai  jenis  pelarut, yaitu  aquades,  asam  asetat,  etanol, metanol,  dan  acetone. Setiap larutan  memiliki volume sebanyak 40 ml. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larutan  yang menggunakan pelarut acetone  memiliki  rasio  intensitas  cahaya  tertinggi  sebesar  3.845716  pada  panjang gelombang 663 nm  (Rajabiah, 2022)  seperti ekstrak dari daun jarak merah menggunakan pelarut  ethanol  96%  dengan  7  konsentrasi  sampel  25  mg/ml,  20  mg/ml,  16  mg/ml,  14 mg/ml, 12 mg/ml, 11 mg/ml dan 10 mg/ml dengan nilai arbsorbansi sebesar 2,242 a.u pada konsentrasi  25  mg/ml  (Suci,  2022).  Penelitian  selanjutnya  pada  ekstrak  daun  pacar  kuku dengan  3  konsentrasi  sampel  yang  berbeda  yaitu  2  gr/20  ml,  4  gr/20  ml,  dan  6  gr/20ml, masing–masing  menggunakan  pelarut  ethanol,  dengan  efisiensi  tertinggi  pada  6  gr  yaitu 0.003366667% (Y. Kirana et al , 2019).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  eksperimental  dengan memvariasikan  jumlah  daun  bayam  merah  yang  dihaluskan  menggunakan  blender,  yaitu 10gr,  20gr,  30gr,  40gr  dan  50  gr.  Ekstraksi dye menggunakan  metode  maserasi  dengan mencampurkan lima sampel daun bayam merah dan pelarut acetone masing-masing 50 ml, kemudian menyimpan ditempat gelap selama 24 jam. Pendeposisian menggunakan metode doctor  blade melapisi  bahan  semikonduktor  TiO 2 diatas  kaca  konduktif    FTO  kemudian diratakan memakai scotch tape untuk mengatur ketebalan dan luas lapisan. Elektroda kerja disintering  menggunakan  oven  pada  suhu  450 o C  dan  elektroda  lawan  dipanaskan  diatas lilin  untuk  mendapatkan  jelaga  api  lilin  sebagai  karbon.  Rangkaian  DSSC  disusun  secara seri  kemudian  di  jepit  menggunakan  binder  clip.  Penggukuran  arus  dan  tegangan  DSSC menggunakan  multi  meter  digital  dan  pengujian  performansi  DSSC  menggunakan  lampu halogen 100 watt didalam box simulator.

## Prosedur Penelitian Persiapan
Pada  tahap  ini  dimulai  dengan  melakukan  studi  literatur.  Dilakukan  dengan  cara mencari dari beberapa referensi maupun dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, skripsi, buku, internet dan sumber informasi lainnya.

## Pembuatan Dye
Langkah  pertama  yang  dilakukan  adalah  mengambil  tanaman  bayam  merah  dan memisahkan daun dan tangkainya sesuai dengan kebutuhan kemudian dilanjutkan dengan Proses Ekstraksi Antosianin Dengan Metode Maserasi Pada proses ini daun bayam merah yang sudah dihaluskan kemudian ditimbang sebanyak 10 gr, 20 gr, 30 gr, 40 gr, dan 50 gr.

## Gambar 1. Bayam merah

## Pembuatan Elektroda Kerja
Pendeposisian  Kaca  FTO,  Kaca  FTO  yang  telah  disiapkan  sebanyak  5  buah. Tuangkan  alkohol  90%  ke  dalam  gelas  kaca  kimia  secukupnya.  Gunakan  pinset  untuk memasukkan  kaca  FTO  ke  dalam  gelas  kaca  kimia  yang  berisi  alkohol  untuk membersihkan  kaca  dari  kotoran  atau  material  lain  yang  menempel  pada  kaca  lalu  Pasta TiO ₂ dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan jumlah kaca dan juga tebal/tipis pasta  yang  akan  digunakan.  Lalu  pasta  TiO 2 dilakukan  pendeposisian,  metode  yang  akan digunakan  dalam  pendeposisian  pasta  TiO ₂ dilakukan  dengan  metode doctor  blade. Setelah  pasta  TiO 2 mengering,  selanjutnya  lepaskan  scoth  tape  dengan  hati-hati menggunakan  pinset.  Kemudian  masukan  ke  dalam oven  furnace untuk  dilakukan  proses sintering dengan suhu ± 450 ⁰ C selama ± 30 menit. etelah proses sintering dilakukan, maka selanjutnya adalah proses perendaman lapisan pasta TiO ₂ ke dalam larutan dye dari ekstrak daun bayam merah selama ± 24 jam dalam ruangan gelap.

## Pembuatan Elektroda Lawan
Buat  kembali  seperti  pada pembuatan elektroda kerja  yaitu ke-empat sisi  kaca FTO dilapisi  dengan  scotch  tape  dan  kosongkan  bagian  tengahnya  dengan  ukuran  2cm  ×  2cm untuk  bagian  yang  akan  dilapisi  dengan  karbon.  Kemudian  lapisi  bagian  konduktif permukaan  FTO  dengan  cara  dipanaskan  diatas  lilin  hingga  terlapisi  jelaga  lilin  secara merata.  Ketika  seluruh  sisi  konduktif  sudah  berwarna  hitam  maka  sudah  mendapatkan lapisan karbon.

## Pemberian Elektrolit
Pembuatan larutan elektrolit yaitu dengan menggunakan Potassium Iodide (KI) yang dicampur  (PEG)  kemudian  diaduk  secukupnya.  Setelah  itu,  ditambahkan  Iodine  (I ₂ )  dan diaduk kembali menggunakan magnetic stirrer selama ±30 menit.

## Perakitan DSSC
Membuat  rangkaian  seperti  lapisan  sandwich  dengan  menyusun  secara  offset elektroda kerja dengan elektroda lawan. Kemudian perakitan dilakukan untuk lima sampel elektroda  kerja  dan  elektroda  lawan  yang  telah  dilakukan  perendaman  dengan  variasi konsentrasi yang berbeda.

## Pengujian Pengujian Arus dan Tegangan
Hal  pertama  yang  dilakukan  untuk  mengukur  arus  adalah  dengan  memutar range switch  selector multi  meter  untuk  mengukur  arus  dalam  skala  mikro  (mA).  Selanjutnya untuk mengukur tegangan adalah dengan memutar range switch selector multi meter untuk mengukur tegangan dalam micro (mV).

## Pengujian Efisiensi
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efisiensi  DSSC  berdasarkan  variasi konsentrasi ekstrak daun bayam merah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Performansi DSSC Dengan Variasi Kosentrasi Dye
Pengujian  dilakukan  dengan  mengacu  pada  arus  dan  tegangan  dengan  variasi kosentrasi ekstrak daun bayam merah. Pengujian performansi bertujuan untuk mengetahui nilai  efisiensi  berdasarkan  nilai  arus  dan  tegangan  yang  terjadi.  Pengujian  performansi DSSC dilakukan dengan menggunakan variasi kosentrasi daun bayam merah, yaitu 10 gr, 20 gr, 30 gr, 40 gr dan 50 gr dengan masing-masing menggunakan 50 ml pelarut acetone .

## Gambar 2. Kurva Arus vs Tegangan dengan Variasi Kosentrasi Dye
Gambar  2  menunjukan  kinerja  DSSC  dengan dye ekstrak  daun  bayam  merah  pada konsentrasi 10 gr mempunyai nilai tegangan sebesar 0,2965 V dan arus sebesar 0,0000115 A.  Pada  kosentrasi  20  gr  meningkat  dengan  nilai  tegangan  sebesar  0,3301  V  dan  arus sebesar 0.0000173 A. Pada kosentrasi 30 gr juga meningkat dengan nilai tegangan sebesar 0,457 V dan arus sebesar 0,0000215 A. Pada kosentrasi 40 gr semakin meningkat dengan nilai tegangan sebesar 0,566 V dan arus sebesar 0,0000241 A. Kemudian pada kosentrasi 50  gr  mengalami  penurunan  dengan  nilai  tegangan  sebesar  0,508  V  dan  arus  sebesar 0,000023 A.

## Perhitungan Efisiensi Terhadap Kinerja DSSC
Hasil perhitungan yang telah dilakukan (tabel 1) pada lima sampel variasi kosentrasi, yaitu  10  gr,  20  gr,  30  gr,  40  gr  dan  50  gr  dengan  masing-masing  menggunakan  50  ml pelarut acetone . Dapat  dilihat  pada  tabel  tersebut  memberikan  data  bahwa  daun  bayam merah  pada  kosentrasi  40  gr  menghasilkan  tegangan  tertinggi  dengan  nilai  0,566  V  dan arusnya 0,0000241 A. Sedangkan tegangan dan arus terendah diperoleh pada kosentrasi 10 gr dengan nilai tegangan 0,2965 V dan arusnya 0,0000115 A.

## Tabel 1. Hasil perhitungan efisiensi DSSC
Tabel  1 diatas  menunjukan kinerja terendah DSSC dengan dye ekstrak daun bayam merah pada konsentrasi 10 gr mempunyai nilai Voc (tegangan rangkaian terbuka) sebesar 0,2965  V  dan  Isc  (arus  hubung  singkat)  sebesar  0,0000115  A.  Sedangakan  untuk  Vm (tegangan  pada  titik  kerja  maksimum)  sebesar  0,000023  V  dan  Im  (arus  pada  titik  kerja maksimum)  sebesar  0,0000104  A.  Dengan  data  ini,  menunjukkan  bahwa  DSSC mempunyai  peningkatan  efisiensi  karena  adanya  penambahan dye ekstrak  daun  bayam merah.
Pengaruh Kosentrasi Dye Terhadap Arus DSSC
Pengaruh  Kosentrasi Dye Terhadap  Arus  DSSC  dapat  dilihat  pada  Gambar  3 Menunjukkan bahwa arus terendah terdapat pada kosentrasi 10 gr dengan nilai 0,0000115 A.  Pada  kosentrasi  20  gr  terjadi  peningkatan  dengan  nilai  arus  0,0000173  A.  Diikuti kosentrasi  30  gr  dengan  nilai  arus,  yaitu  0,0000215  A.  Dan  arus  tertinggi  terjadi  pada kosentrasi 40 gr dengan nilai sebesar 0,0000241 A. Hal ini disebabkan pada penambahan dye yang dihasilkan DSSC cukup baik, sehingga berbanding lurus dengan nilai arus yang dihasilkan  Hal  ini  menunjukan  semakin  tinggi  kosentrasi dye maka  arus  yang  dihasilkan semakin besar.
0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 10 20 30 40 50 Arus ( A) Konsentrasi Dye (gram) Gambar 3. Pengaruh Kosentrasi Dye Terhadap Arus DSSC
Pengaruh Kosentrasi Dye Terhadap Tegangan DSSC
Pengaruh  Kosentrasi Dye Terhadap  Tegangan  DSSCP  dapat  dilihat  pada  Gambar  4 menunjukkan  bahwa  tegangan  terendah  terdapat  pada  kosentrasi dye 10  gr  dengan  nilai 0,2965  V.  Kemudian  meningkat  pada  kosentrasi  20  gr  dengan  nilai  0,3301  V.  Diikuti kosentrasi 30  gr dengan nilai 0,457 V. Dan tegangan tertinggi terjadi pada kosentrasi dye 40  gr  sebesar  0,566  V.  Tegangan  yang  dihasilkan  dari  pengujian  performansi  DSSC berbanding lurus dengan kosentrasi dye . hal tersebut disebabkan semakin banyak molekul dye yang  melekat  pada  TiO 2 maka  semakin  banyak  elektron  pada dye yang  dapat tereksitasi.  Semakin  besar  konsentrasi dye yang  dicampurkan  dengan  pelarut  maka
semakin pekat larutan dye yang didapatkan, sehingga pigmen warna yang didapatkan lebih banyak (Mursalim, 2019).
Gambar 4. Pengaruh Kosentrasi Dye Terhadap Tegangan DSSC
Pengaruh Kosentrasi Dye Terhadap Fill Factor DSSC
Pengaruh Kosentrasi Dye Terhadap Fill Factor DSSC Pada Gambar 5 menunjukkan bahwa  volume  terendah  terjadi  pada  kosentrasi  10  gr  dengan  nilai  0,701.  Kemudian meningkat pada kosentrasi 20 gr, yaitu 0,735. Diikuti kosentrasi 30 gr dengan nilai 0,773. Dan  volume  maksimal  (FF)  tertinggi  terjadi  pada  kosentrasi  40  gr  dengan  nilai  0,78.  Ini menunjukkan semakin besar kosentrasi dye yang dihasilkan maka akan besar pula nila fill factor yang  dihasilkan.  Hal  ini  dikarenakan  nilai  kosentrasi dye berbanding  lurus  dengan nilai  fill  factor .  Penambahan dye menyebabkan  absorbansi  meningkat  sehingga  dapat meningkatkan nilai FF pada DSSC (Fistiani et al , 2017).
Gambar 5. Pengaruh Kosentrasi Dye Terhadap Fill Factor DSSC

## Pengaruh Kosentrasi Dye Terhadap Efisiensi DSSC
Pengaruh  Kosentrasi Dye Terhadap  Efisiensi  DSSC  dapat  dilihat  pada  Gambar  6 menunjukan  bahwa  nilai  efesiensi  terendah  terdapat  pada  kosentrasi  10  gr  yaitu 0,009635%. Kemudian pada kosentrasi 20  gr efisiensi meningkat dengan nilai 0,01692%. Diikuti  peningkatan  efisiensi  pada  kosentrasi  30  gr,  yaitu  0,030618%.  Dan  nilai  efisiensi tertinggi  terjadi  pada  kosentrasi  40  gr  dengan  nilai  0,042891%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  semakin  tinggi  nilai  kosentrasi dye maka  semakin  tinggi  nilai  efiesiensi  yang dihasilkan.
Gambar 6. Pengaruh Kosentrasi Dye Terhadap Efisiensi DSSC

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang pengaruh variasi konsentrasi pada  ekstrak  daun  bayam  merah  sebagai  dye  terhadap  kinerja  dye  sensitized  solar  cell (DSSC), yaitu sebagai berikut:
1. Efisiensi  terendah  terjadi  pada  konsentrasi  dye  10  gr  dengan  nilai  efisiensi 0,96428283%.  Kemudian  terjadi  peningkatan  efisiensi  pada  konsentrasi  dye  20  gr, yaitu  1,69299363%.  Pada  konsentrasi  dye  30  gr  efisiensi  semakin  meningkat,  yaitu 3,06450052%. Dan efisiensi tertinggi terjadi pada konsentrasi dye 40 gr dengan nilai efisiensi  sebesar  4,29331613%.  Sedangkan  pada  konsentrasi  dye  50  gr  terjadi penurunan efisiensi yaitu 3,58300411%.
2. Tegangan terendah terdapat pada konsentrasi dye 10 gr dengan nilai tegangan 296,5 mV.  Kemudian  tegangan  meningkat  pada  konsentrasi  dye  20  gr    yaitu  330,1  mV. Diikuti  konsentrasi  dye  30  gr  yaitu  457  mV.  Dan  tegangan  tertinggi  terdapat  pada konsentrasi dye 40 gr dengan nilai sebesar 566 mV. Sedangkan pada konsentrasi dye 50 gr terjadi penurunan nilai tegangan yaitu 508 mV.
3. Arus  terendah  pada  konsentrasi  dye  10  gr  dengan  nilai  arus  0,0115  mA.  kemudian konsentrasi  dye  20  gr  0,0173  mA.  Diikuti  konsentrasi  dye  30  gr  0,0215  mA.  Dan arus  tertinggi  terjadi  pada  konsentrasi  dye  40  gr  dengan  nilai  sebesar  0,0241  mA. Sedangkan pada konsentrasi dye 50 gr terjadi penurunan arus yaitu 0,0230 mA.

## REFERENSI
Farahdiba,  I.  A.  (2018).  Pemanfaatan  Ekstrak  Daun  Kelor  (Moringa  oleifera.  l.)  Sebagai DYE  Sensitizeruntukdye  Sensitized  Solar  Cell  (DSSC)  (Doctoral  dissertation,  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
Fistiani,  M.  D.,  Nurosyid,  F.,  &  Suryana,  R.  (2017).  Pengaruh  Komposisi  Campuran Antosianin-Klorofil  sebagai  Fotosensitizer  terhadap  Efisiensi  Dye  Sensitized  Solar Cell. Jurnal Fisika dan Aplikasinya, 13(1), 19-22.
Fitria, A., Amri, A., & Fadli, A. (2016). Pembuatan prototip dye sensitized solar cell (dssc) menggunakan  dye  ekstrak  buah  senduduk  (melastoma  malabathricum  l)  dengan variasi fraksi pelarut dan lama perendaman coating TiO 2 (Doctoral dissertation, Riau University).
Gong, J., Sumathy, K., Qiao, Q., & Zhou, Z. (2017). Review on dye-sensitized solar cells (DSSCs):  Advanced  techniques  and  research  trends.  Renewable  and  Sustainable Energy Reviews, 68, 234-246.
Hatib,  R.,  Soeparman,  S.,  Widhiyanuriyawan,  D.,  &  Hamidi,  N.  (2021).  Performance  of Perovskite  Solar  Cell  Coated  with  Graphene  Oxide  As  Hole  Transport  Layer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(12), 109.
Lahsmin,  Y.  K.,  Iswadi,  I.,  Aisyah,  A.,  &  Rahmaniah,  R.  (2018).  Pengaruh  Konsentrasi Pigmen Warna dari Daun Pacar Kuku (Lawsonia Inermis L.) Terhadap Efisiensi Dye Sensitized  Solar  Cell  (DSSC).  Teknosains:  Media  Informasi  Sains  dan  Teknologi, 12(2).
Mursalim,  P.  D.  (2019).  “Pengaruh  Konsentrasi  Larutan  Dye  Daun  Tarum  (Indigofera Tinctoria)  Terhadap  Efisiensi  Dye  Sensitized  Solar  Cell  (DSSC) " .  1–40. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/14505
Rajabiah,  N.,  &  Wahyudi,  T.  C.  (2022).  Kajian  sifat  listrik  bayam  merah  dan  daun  kelor sebagai  fotosensitizer  pada  DSSC  solar  cell.  Turbo:  Jurnal  Program  Studi  Teknik Mesin, 11(1).
Ramadhanty,  A.  R.,  &  Iqbal,  I.  (2021).  Analisa  Kualitas  Klorofil  dan  Absorbansi  Daun Jarak  Merah  (Jatropha  Gossypifolia  L.)  dan  Daun  Biduri  (Calotropis  Gigantea) Sebagai  Bahan  Pewarna  Pada  Dye  Sensitized  Solar  Cell  (DSSC).  Gravitasi,  20(2), 47-50.
Richhariya,  G.,  Kumar,  A.,  Tekasakul,  P.,  &  Gupta,  B.  (2017).  Natural  dyes  for  dye sensitized solar cell: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69, 705- 718.
Suci,  F.  C.,  &  Stefanie,  A.  (2022).  Preparasi  Ekstrak  Bayam  Merah  (Amaranthus Gangeticus)  Untuk  Aplikasi  Dye  Sensitized  Solar  Cell  (DSSC).  Jurnal  Teknologi, 14(2), 147-154.